( i43 ) 



Calculé pour 



I. II. III. 2StO,3TiO'. StO,2TiO'. SlO.TiO». 



Stroiuiaiie 4-4,0 43, o 46,6 45,7 55,8 38,7 



Acide lilanique. . 54,5 55,3 52,4 54,2 44, i 61,2 



98,5 98,3 99,0 99,9 99,9 99,9 



» La formule est ddiic aStO, 3TiO-, comme pour le sel de baryte. 



» Titanale de chaux. — Opérant de même, à titre de comparaison, sauf 

 remplacement du strontium par le calcium, on recueille un produit tout à 

 fait semblable au précédent par sa couleur et sa forme cubique. Mais en 

 lumière polarisée, on observe une assez forte biréfringence, avec extinc- 

 tion diagonale et lamelles hémitropes dessinant un fin quadrillage parallèle 

 aux côtés. 



» Difficilement attaquable par l'acide chlorhydriipie, même concentré 

 et bouillant, la substance se dissout aisément à chaud dans l'acide sulfu- 

 l'ique concentré, ce qui permet d'en faire l'analyse. La liqueur étendue 

 est précipitée par l'ammoniaque, et la liqueur filtrée, par l'oxalate d'ammo- 

 niaque. 



)) Il y a, comme on voit, identité avec la pérowskite CaO, TiO*, et le 

 procédé cmplové ne diffère d'ailleurs de celui de M. Hautefeuillc que par 

 l'absence de silice. 



» Remarques. — Dans les préparations précédentes, l'introduclicui des 

 chlorures de potassium ou de sodium ne parait modifier en rien les résid- 

 tats. Les titanales de strontiane et de chaux se forment même quand on 

 n'a pas mis de bases libres, à cause de la facile décomposition des chlo- 

 rures par la vapeur d'eau. Quant au chlorure de baryum, plus stable, 

 fondu avec l'acide titanique seul, il donne des aiguilles mal formées de 

 rutile. 



» L'addilion de silice aux mélanges donne, dans les condidoiis précitées, 

 avec le chlorure de baryum, en outre du titanate, une scorie crislalline 

 qui sera étudiée plus tard; avec le chlorure de strontium, du titanate en 

 cubes modifiés par de très petites facettes octaédriques; a\ec le chlorure de 



